46 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



9. Bauxit von Georgia (Nordamerika.) Bild 1, Tafel VII. 

 Gesamtanalyse: 32,89°/ Glühverlust, 

 1,63 „ Si0 2 , 

 61,51 „ A1 2 3 , 

 1,15 „ Fe 2 3 , 

 2,45 „ Ti0 2 . 

 Es liegt also hier ein kieselsaure- und eisenoxydarmer Bauxit vor. Unter 

 der zulässigen Annahme, daß der Glühverlust fast nur chemisch gebundenes 

 Wasser ist, beträgt das Molekularverhältnis von Tonerde zu dem chemisch 

 gebundenen Wasser lAl 2 O 3 :3,03 H 2 0. 



Erhitzungskurve: Von 100° ab ist bereits ein weitaus langsamerer 

 Temperaturanstieg als bei den vorhergehenden Bauxiten konstatierbar. Bei 

 270° wird die Verzögerung im Temperaturanstieg sehr deutlich und ist 

 besonders zwischen 300 und 330° scharf ausgeprägt. Das Zurücklegen dieses 

 Intervalles von 30° dauert volle 11 Minuten. Die ganze Wärmeabsorption 

 von 270 bis 340° dauert 15 Minuten. Von da ab beginnt ein äußerst 

 stürmisches Nacheilen der um beinahe 400° gegenüber der Ofenatmosphäre 

 zurückgebliebenen Temperatur, so daß manchmal pro Minute 80° zurück- 

 gelegt werden. Bei 1060° setzt eine exothermische Reaktion ein, die die 

 Temperatur spontan auf 1140° treibt. Hier bleibt die Temperatur 4 Minuten 

 stehen, bis sie sich schließlich einigermaßen mit der der Ofenatmosphäre aus- 

 geglichen hat. Es liegt also hier dieselbe exothermische Reaktion vor wie 

 bei Tonerde aus Tonerdehydrat. Die Wärmeabsorption liegt hier bei einer 

 viel niedrigeren Temperatur als bei den vorhergehenden Bauxiten. Er unter- 

 scheidet sich von dem vorhergehenden auch dadurch, daß er dem Typus 

 A1 2 3 3H 2 entspricht, während die anderen dem Diasportypus ähneln. 

 Die Gewichtsverlustbestimmung von 50 zu 50° ergab: 



150° 0,19% 300° 11,7 °/ 450° 30,01%, 



200 0,65 „ 350 25,17 „ 500 31,35 „ 



250 1,69,, 400 28,81,, 550 31,65,,. 



Vor dem Gebläse 32,89%. Hier ist also bei 150° schon ein merk- 

 barer Verlust eingetreten, der bei 250° schon 5% des Gesamtgewichts- 

 verlustes beträgt. Zwischen 300 und 350° ist die Zunahme des Gewichts- 

 verlustes entsprechend der Erhitzungskurve am größten. Es liegt also die 

 Zersetzungstemperatur dieses Bauxites vom Hydrargillittypus bei ungefähr 

 320° gegenüber der der Bauxite vom Diasportypus hei 540°. 



10. Bauxit von Hessen. Bild 2, Tafel VII. 



Gesamtanalyse: 27,03 % Glühverlust, 



0,84,, Si0 2 , 



53,26,, A1 2 3 , 



17,02,, Fe 2 3 , 



2,40,, Ti0 2 . 



